348 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



le diamètre, puis au microscope, muni d'un micromètre 

 oculaire. Comme contrôle j'ai fait plusieurs détermina- 

 tions avec le sphéromètre. 



L'approximation avec laquelle ces diamètres ont été 

 déterminés est de l'ordre du cinquantième de mm. envi- 

 ron. D'après mes calculs une erreur de '/so ^^ mm. 

 amène une faute d'environ '/s pour 100 dans la valeur 

 absolue de la perméabilité. 



Si la petitesse de la section peut être une cause d'er- 

 reur, l'emploi de fils est d'autre part avantageux, le mé- 

 tal étant beaucoup plus homogène que dans une grosse 

 barre. 



La longueur des fils était celle de la bobine, soit 

 54,5 cm. 



Pour augmenter la section, plusieurs alliages ont été 

 -étudiés sous forme de deux fils placés l'un à côté de 

 l'autre. 



Recuit. 



Deux alliages seulement ont été étudiés non recuits. 

 Les autres ont été chauffés au rouge, puis refroidis très 

 graduellement dans l'espace de trois jours environ. Afin 

 d'éviter toute oxydation, les aciers ont été placés dans un 

 «reuset en- terre, contenant delà magnésie calcinée; 

 malgré toutes les précautions, ils se sont recouverts d'une 

 légère couche d'oxyde mais j'ai pu m'assurer que celle-ci 

 n'influait que très peu sur les résultats. 



J'ai fait plusieurs séries d'expériences avec des fils qui 

 ont été recuits au rouge et refroidis dans l'espace d'une 

 heure dans des cendres de bois. Les résultats obtenus 

 différaient au plus de un pour 100 des précédents. 



Quelques déterminations ont été effectuées avec des 



